— 371 — 



5. Die Biegsamkeit. Im Gegensatze zur Brüchigkeit versteht man 

 unter Biegsamkeit jene Eigenschaft des Holzes, gemäß welcher es eine 

 Veränderung seiner äußeren Form durch Streclien oder Stauchen erträgt, 

 ohne seinen Zusammenhang zu verlieren. Innerhalij der Eigenschaft der 

 Bi gsamkeit unterscheidet man zwischen Zähigkeit und Elastizität. Zähe 

 Körper behalten die durch Biegung veränderte Form mehr oder weniger 

 bei, elastische Körper dagegen kehren in die vor der Biegung inne- 

 gehabte Form wieder zurück. Leichtes Holz ist im allgemeinen zäher 

 als schweres, junges zäher als altes, feuchtes zäher als trockenes; man 

 kann daher durch Einlegen des Holzes in Wasser oder durch Dämpfen 

 (Wieden werden gebäht) die Zähigkeit befördern (Flechtwaren, Aspen- 

 tind Fichtenbänder, Möbel aus gebogenem Holze). Umgekehrt wird das 

 Holz wieder elastischer, je trockener es ist. Harzgehalt vermindert die 

 Elastizität, Frost hebt sie fast ganz auf. 



P. Die Festigkeit. Hierunter verstellt man denjenigen Widerstand, 

 welchen das Holz dem Zerreißen (absolute oder Zngfe.^tiglveit) und Zer- 

 drücken nach seiner Längsrichtung (rückwirkende oder Druckfestigkeit), 

 dann dem Zerbrechen durch eine senkrecht zur Richtung der Holz- 

 fasern wirkende Kraft (Tragkraft, relative oder Bruchfestigkeit) und end- 

 lich gegen eine tangential zerdrehend wirkende Kraft (Dreliungs- oder 

 Torsionsfestigkeit) entgegensetzt. Für den Forstmann ist die Tragkraft 

 die wichtigste Festigkeit, weil sie den Bauwert der Balken, die technische 

 Verwendbarkeit vieler Wagnerhölzer u. dgl. bedingt. — Bei einer und 

 derselben Holzart ist gleichförmig gebautes, astreines, geradfaseriges, 

 gesundes und schweres Holz tragkräftiger als ungleichmäßig gebautes, 

 astiges, krankes und leichtes Holz. — Die wichtigsten Holzarten rangieren 

 nach der Tragfähigkeit, mit der tragkräftigsten beginnend, in folgender 

 Reihe: Eiche, Esche, Lärche, Fichte, Kiefer, Tanne. 



7. Von minderer Wiclitigkeit sind Farbe und Textur des Holzes. 

 Die erstere hängt von dem verschiedenartigen Baue des Frühjahrs- und 

 Herbstholzes, vom Wassergehalte und von den in den Zellen abgelagerten 

 organischen Substanzen (Pigmenten) ab und schwankt bei unseren Hnlz- 

 arten von gelblichweiß bis zu dunkelbraun. Die Farbe des Holzes ist ins- 

 besondere für Kernbäume (z. B. Eiche, Nuß, Akazie) und für exotische 

 Hölzer (z. B. Blau-, Rot- und Gelbholz) bemerkenswert und im frischen 

 Zustande charakteristisch: an der Luft erleidet sie fast bei allen Holz- 

 arten Veränderungen (Vergrauen, Vergilben, Verblauen). 



Unter Textur versteht man das mit freiem Auge wahrnehmbare 

 äußere Gefüge (Gewebe) des bearbeiteten Holzes und unterscheidet in 

 dieser Beziehung eine sehr grobe (Eichenarten, Akazie, Uhne etc.), 

 grobe (Fichte, Tanne, Schwarzerle) und eine feine Textur (Buchsbaum, 

 Eibe, Hainbuche, Biimbaum, Elzbeere). 



8. Das Schwinden und Quellen. Durch den Verlust an Wasser 

 beim Trocknen schrumpft das Holz auf ein kleineres Volumen zusammen 

 (Schwinden), durch Wiederaufnahme von Feuchtigkeit dehnt es sich 

 wieder aus (Quellen); kann es dem Bestreben, zu schwinden oder zu 

 quellen, nicht ungehindert in allen Teilen folgen, so krümmt es sich oder 

 verändert auf andere Weise seine Form (Werfen, Verziehen), bekommt 

 auch wohl Sprünge und Risse (Reißen). Das Schwinden ist nach der 

 Länge sehr gering, viel bedeutender in der Richtung des Durchmessers 

 und am größten in jener der Sehne. Im allgemeinen schwindet und reißt 

 das schwere Holz mehr als das leichte, hartes Laubholz mehr als weiches 

 Laub- und Nadelholz. 



24» 



